71 



Rupferdraht; 



I. 

 II. 

 III. 

 IV. 



0,6370 

 0,9788 

 1,3070 

 1,8673 



Mittel (g) 



0,002751 

 0,002831 

 0,002869 

 0,002844 



= 0,0028237. 



0.000073 

 0,000007 

 0,000045 

 0,000020 



58. Ich betrachte hiernach die Constanz der Grösse (j für jedes Metall , wenigstens 

 innerhalb der Grenzen des Versuches, als eine grosse Annäherung zur Wahrheit. Da in- 

 zwischen der Beweis dafür aus Beobachtungen mit grössern Widerständen sicherer zu führen 

 ist, als aus solchen mit geringen, so will ich noch zwei Messungsreihen mit Stahldrähten 

 hinsetzen , die inzwischen wegen abweichender Beschaffenheit des Metalles nicht vollkom- 

 men miteinander vergleichbar sind. Ich wähle besonders diese aus dar Zahl mehrerer ande- 

 rer, weil sowohl die sinkenden als die steigenden Temperaturen beobachtet wurden, zu 

 welchem Ende man das langsamwerdende Erkalten durch Beimischen von kaltem Wasser 

 beförderte. Die Durchmesser wurden nicht gemessen. Der erste dickere Draht wurde zwei- 

 mal der Behandlung unterworfen, um erstens von der Uebereinstimmung der Resultate des 

 ganzen Verfahrens, und zweitens von der Unveränderlichkeit der innern Beschaffenheit bei 

 langedauernder Erwärmung bis zum Siedepunkte Gewissheit zu erhalten. Die steigenden 

 Temperaturen sind in der Tabelle mit t + die sinkenden mit « — , die Mitteltemperaturen 

 mit t bezeichnet. 



Stahldraht I. 

 1. Versuch. 



z/M' 



50. 



